SK グラウト工法

SK グラウトプラグ A 工法使用材料一覧表
項

目

注入器具

仮止めシール材

使用材料

種

グラウトプラグ A

荷

グラウトプラグ入隅用ベース

入隅用座金

グラウトパック -1

1成分形仮止めシール材（変成シリコーン系 )グラウトパック -22 成分形仮止めシール材（ポリウレタン系）

エバーボンド GP#3
タキオンパック

下地前処理材類

自動式低圧注入器具

グラウトパック -439

100 個 / ケース

100 個 / ケース

320mlカートリッジ×10 本 / ケース× 2（バンド掛け )10 本 / ケース

2ℓセット× 2/ ケース

２ℓセット×２/ ケース

速硬化エポキシ樹脂系接着剤（30 分硬化型）
超速硬化タイプエポキシ系樹脂接着剤（５分硬化型）

主剤 250g ＋硬化剤 250g
500g セット / 箱× 10 箱 / ケース
主剤 250g ＋硬化剤 250g
500g セット / 箱× 10 箱 / ケース

シミ跡・剥離性軽減前処理材

500g/ 袋× 5 袋 / ケース

エバーボンド EP-300（M・W） 低粘度形エポキシ樹脂
エバーボンド EP-200（M・W） 中粘度形エポキシ樹脂
高粘度形エポキシ樹脂
エバーボンド EP-150（M・W）（マヨネーズ状）
エバーボンド EP-100（M・W） 高粘度形エポキシ樹脂（グリス状）
エバーボンド EP-301

低粘度形エポキシ樹脂

注入用
エバーボンド EP-302
エポキシ樹脂軟質形・可とう性注入用
エポキシ樹脂注入ポンプ ※
洗浄剤

出荷単位
100 個 / ケース

エバーボンド EP-400（M・W） 超低粘度形エポキシ樹脂

注入用
エポキシ樹脂硬質形（防錆材入り）

姿

100 個 / ケース（透明ホース入り）

中粘度形エポキシ樹脂

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「公共建築改修工事標準仕様書」に準拠
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「建築改修工事監理指針」に準拠
独立行政法人 都市再生機構（ＵＲ都市機構）「保全工事共通仕様書」に準拠

コンクリート構造物ひび割れ補修システム特許第6522318号・特許第4976189号

500g セット / 箱
500g セット / 箱
500g 袋 単位

主剤 3kg ＋硬化剤 1kg
4kg セット× 2 セット / ケース
主剤 2kg ＋硬化剤 1kg
3kg セット× 2 セット / ケース
主剤 2kg ＋硬化剤 1kg
3kg セット× 4 セット / ケース
主剤 2kg ＋硬化剤 1kg
3kg セット× 4 セット / ケース
主剤 2kg ＋硬化剤 1kg
3kg セット× 4 セット / ケース
主剤 3kg ＋硬化剤 2kg
5kg セット / ケース
主剤 3kg ＋硬化剤 2kg
5kg セット / ケース
主剤 5kg ＋硬化剤 5kg
10kg セット× 2 セット / ケース
主剤 2kg ＋硬化剤 1kg
3kg セット× 2 セット / ケース

４kg セット 単位
3kg セット 単位
3kg セット 単位
3kg セット 単位
3kg セット 単位

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法SKグラウトプラグ ®A工法

5kg セット / ケース
5kg セット / ケース

エバーボンド EP-600

可とう性エポキシ樹脂

エバーボンド SS#1

低粘度形水中硬化型エポキシ樹脂

DF ポンプ -4

注入ポンプ（容量 40ml・1ストローク約 2ml）

1 本 / ケース

1本 / ケース

DF ポンプ -5

注入ポンプ（容量 160ml・1ストローク約 8ml）

1 本 / ケース

1本 / ケース

DF メンテ液注入ポンプ洗浄液等（無溶剤型）

4kg ポリ袋 / ケース

4kg ポリ袋 / ケース

10kg セット 単位
3kg セット 単位※DFポンプ-4及び5の消耗品としてゴムパッキンセッ
ト（40個入/袋単位）
・PVCパイプ・フロントキャップ単体で取り扱いしています。
（詳細は、DFポンプの中に入っています取り扱い説明書をご参照下さい。
）■ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『建築改修工事監理指針』鉄筋コンクリート用防せい材の品質規格（案）■ NEXCO 構造物施工管理要領「鉄筋防錆材の性能照査項目」要求性能

エバーボンドEP-400エバーボンドEP-300

処理部

99%99%

未処理部

9%

29%

試験項目
防せい性試験

防錆性

エバーボンドEP-200エバーボンドEP-150エバーボンドEP-100

91%

96%

96%

防せい率

48%

47%

26%

防せい率 －10％以上

基準値

高さ取り付け座から注入口まで約5.8㎝

50％以上

鉄筋との付着性鉄筋に対する付着強さ

14.8N／㎟

14.5N／㎟

14.4N／㎟

14.3N／㎟

14..5N／㎟

7.8N／㎟以上

コンクリートとの付着性

耐アルカリ性

塗膜に異常を認めない

塗膜に異常を認めない

塗膜に異常を認めない

塗膜に異常を認めない

塗膜に異常を認めない

塗膜に異常が認められないこと

上記測定値は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『建築改修工事監理指針』鉄筋コンクリート用防せい材の品質規格（案）と東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社 構造物施工管理要領「鉄筋防錆材の性能照査項目」の試験項目について公的試験機関で測定した結果です。

■ 鉄筋コンクリート用防錆性 鋼棒 左 未処理部 右 処理部

重さ 15.5g（圧力タンク約 6.3g・取り付け座 約9.2g）
エバーボンドEP-400

塗布なし

エバーボンドEP-400

塗布

エバーボンドEP-300

塗布なし

エバーボンドEP-300

塗布

エバーボンドEP-150

塗布なし

エバーボンドEP-150

塗布

エバーボンドEP-100

塗布なし

100 個 / ケース（透明ホース付 100 個 / 袋）エバーボンドEP-100

塗布

シーカ・ジャパン製品等の適用および使用に関する情報および勧告は、当社の最新の知識および経験に従っているものであり、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。実際には材料、配合および現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面での勧告、その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また、法的関係から生ずる責任をもたらすものでもありません。ユーザーは、シーカ・ジャパン製品等がユーザーの使用目的および施工方法に適しているかをあらかじめ確認して下さい。当社は、製品の特性を変更する権利を留保します。第三者の権利は尊重されなければなりません。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注されます。ユーザーは常に使用する製品のカタログ又はリーフレットの最新版に留意して下さい。カタログ又はリーフレットの■ 硬質形注入エポキシ樹脂 JIS 認証品・適合品■ 硬質形エバーボンド EP シリーズ 防錆材入り
湿潤対応型

最新版はご請求いただければ当社が提供いたします。著作権法により無断複写複製及び無断転載は禁止されています。

JIS A 6024 認証書（建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂）

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法｜ SKグラウトプラグA工法

ひび割れ補修工法

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

SKグラウトプラグ ®A工法
【鉄筋コンクリート構造物（RC造）は、様々な要因が絡み合いひび割れが発生する】

グラウトプラグ A の特長

乾燥収縮等によりひび割れが発生

鉄 筋コンクリートの躯体内部には主筋・横筋がある。

【注入原理】空気圧による注入システム

DF ポンプでグラウトプラグ A へ注入すると圧力タンク内に注入材が入り、圧力タンク内の空気が圧縮され、その空気圧でひび割れ内へ注入材を低圧・低速で注入するシステムです。

乾燥収縮等によりひび割れが発生。

【管理】

ひび割れから雨水等が侵入し漏水要因や内部の鉄筋腐食に繋がる。

圧力タンクの目盛で圧力及び注入量の管理が容易にできる。

【樹脂の粘度切り替えと追加注入が容易にできる】
ひび割れ幅 0.5㎜程度（貫通ひび割れで背面側の仮止めシール等ができない場合）

ひび割れに注入するエポキシ樹 脂が防錆機能を付与する事で躯体内部の鉄筋腐食を抑制する事ができる。

①

露筋欠損等で構造物の耐力低下につながる可能性がある。

ひび割れから雨水等の侵入により躯体内部の鉄筋腐食が進行し、長期的には鉄筋腐食の膨張圧により、躯体が破壊され（露筋欠損）構造物の耐力低下につながる可能性がある。

現場の状況に応じてひび割れ内に耐久性・接着性・防錆性（硬質形）・追従性（軟質形）のあるエポキ

シ樹脂を注入する事で躯体内部の鉄筋腐食を抑制しコンクリート構造物の耐力低下を抑制し長期的に②③

圧力タンク内のエポキシ樹脂がなくなれば追加注入を行う。（低粘度→中粘度→高粘度）※ひび割れの状況に応じて高粘度エポキシ樹脂を注入する場合もあります。

【現場対応】（幅が狭く注入ポンプが入らない場合）

グラウトプラグ A の取り付け座が ABS 樹脂である為、熱を加える事で変形が可能です。
①②③耐力を維持する事ができる。

建築構造物 施工例

01

① 先行注入（EP-400）② 追加注入（EP-300）③ 追加注入（EP-200）④ 追加注入（EP-150・EP-100）※① グラウトプラグ筒部に熱を加える。
② 白濁すると変形できる。
③ 狭い場所は曲げると横から注入が出来る。

土木構造物 施工例

コンクリート打放し面

塗装面

タイル面 (45 二丁掛け )橋台ひび割れ注入

橋脚ひび割れ注入

床版ひび割れ注入

コンクリート打放し・上裏面

塗装・スラブ面

タイル面 ( 二丁掛け )トンネル内壁ひび割れ注入

地下ピットひび割れ注入

砂防堰堤ひび割れ注入

02自動式低圧エポキシ樹脂注入工法｜ SKグラウトプラグA工法

ひび割れ補修工法

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

SKグラウトプラグA工法の施工手順

01‌事 前確認

仮止めシール材のシミ跡や剥離性・接着性は、下地によって異なるため、事前にグラウトパッ
ク®-439の原液や水で50％・25％ 等に希釈したタイプや塗布しない状態で、現場に応じた最適な仮止めシール材等の組み合わせを選定する。
施工量が少ない場合は、速硬化タイプのエバーボンド®GP#3やタキオンパックを使用すると効率的ですが、剥離性等の事前確認が必要です。
※タ‌ イル・塗装面ではひび割れに沿ってタイルや塗材が浮いてないか確認する。塗材が浮いている場合は、樹脂漏れにつながるため、必ず浮いている塗材を取り除いてください。
タイル・塗装面ではグラウトパック®-2の方が剥離し易い場合があるので、事前に剥離性・接着性の確認をしてください。

05‌グラウトプラグ A の圧着グラウトプラグAの取り付け箇所に直径 2㎝ 程度の大きさで、円を描くように仮止めシールを行い、グラウトプラグAの取り付け座を圧着します。圧着する際は、取り付け座全体に仮止めシールを接着させ、取り付け座にある4ケ所の穴から仮止めシール材が出る状態が望ましい。グラウトプラグ取り付け座を圧着する際は外壁面はタンク取り付け個所が上になるように取り付ける。取り付け座の注入口が仮止めシール材で塞がらないようにグラウトプラグＡの小箱に入っている透明ホース（100 個/ 袋）を必要に応じて使用して下さい。
（下地が凹凸面等に有効です。）（グラウトプラグAの小箱に入っています説明書をご参照下さい。）

06‌仮止めシール材の養生確認
グラウトパック ®-1

グラウトパック ®-2

タキオンパック
エバーボンド ®GP#3

グラウトパック ®-439

02‌ひび割れの調査

クラックスケールで一番大きいひび割れ幅を測定し、ひび割れ幅とする。
グラウトプラグAの取り付け箇所は、ひび割れ端部より約 125㎜、その後は約 250㎜ピッチでマーキングする。ひび割れの長さは直線距離で測定した長さの約 1．
2倍で算出する。
また、クラックが裏面に貫通しているかを確認する。
01の事前確認を行った結果により、必要に応じてグラウトパック-439の原液や水で50％・25％ 等に希釈したグラウトパック-439を幅 100㎜ 程度で塗布する。
コンクリート面は、目視で乾燥状態を確認する。
（乾燥時間:約 10 分:23℃ :晴れ）
塗装面及びタイル面は、指触で乾燥状況を確認する。
（乾燥時間:約 20 分:23℃ :晴れ）

仮止めシール材の養生は、現場の環境条件（下地の種類・温度・湿度等）によって硬化状況が異なるため、現場で仮止めシール材のテスト施工を行い仮止めシール材が剥離できれば、硬化養生完了とする。1成分形の仮止めシール材のグラウトパック®-1は湿気硬化形ですので、特に冬場の外壁タイル等では、硬化時間が長くなります。その際は2 成分形のグラウトパック®-2の方が硬化は早くなります。

07‌圧 力タンクの取り付け

床面と天井面では圧力タンクを取り付ける向きが異なります。圧力タンクの向きが違うと圧力が掛からないので注意してください。
（下記の写真参照）2 成分形の仮止めシール材のグ
ラウトパック®-2でグラウトプラグAを圧着する場合は、最初に取り付け座に圧力タンクを取り付けて圧着することも可能です。
壁面

03‌下地清掃

ダスター刷毛等でひび割れを中心に約 50㎜ 幅程度で下地の埃やゴミ等を取り除く。
※ 0.2㎜‌
以下のヘアークラックでワイヤブラシ等を使用する場合、ひび割れ表面を詰まらせないように注意する。また、エフロ等で詰まっている場合は、グラウトプラグAの取り付け箇所にコアドリルやサンダー等でひび割れ表面の隙間を確保する。

04‌仮止めシール

仮止めシール材は、ひび割れに沿って幅 30㎜・厚さ2㎜ 程度で確実に仮止めシールを行う。平滑な下地で仮止めシールする場合、ノズルを斜めに（45 度）にカットする事で、ヘラ押さえを兼ねる事もできますが、平滑面や凹凸がある塗装面やタイル目地部は必要に応じて仮止めシール施工後、ヘラ押さえして下さい。
（ヘラ押さえする事で注入時の樹脂漏れを軽減する事ができます。）※ SK‌ グラウトプラグ A 工法で最も大切なポイントは、仮止めシール材によるシールです。
仮止めシールは、ひび割れの端部から目視で確認できるひび割れの延長で 50㎜程度仮止めシールする。

03

上げ
裏面

08‌エポキシ樹脂の計量と撹拌床面※1回の撹拌量は可使時間内に使用できる範囲として下さい。

注入するエバーボンド®EPシリーズを規定の配合比率で計量し、均一になるまで確実に撹拌してください。 ※硬質形エバーボンドEP-400 ～ EP-100は、防錆材入り注入エポキシ樹脂です。

・硬質形 エバーボンド ®EP-400（超低粘度）
・硬質形 エバーボンド ®EP-300（低粘度）・硬質形 エバーボンド ®EP-200（中粘度）・硬質形 エバーボンド ®EP-150（高粘度：マヨネーズタイプ）
・硬質形 エバーボンド ®EP-100（高粘度：グリスタイプ）
・軟質形 エバーボンド ®EP-301（低粘度）EP-302（中粘度）09‌DFポンプへの樹脂の吸い込み撹拌したエバーボンド®をDFポンプに吸い込む。
DFポンプの先端（フロントキャップ）部分を撹拌したエバーボンド®の容器に浸けて、バックレバーを引いてDFポンプに吸い込む。

・DFポンプ-4の容量は、最大 40㏄ で、1ストロークで約 2㏄ の吐出量です。
・DFポンプ-4のピストンロットに10㏄ 毎に目盛がありますので、容量管理もできます。
（注）超低粘度及び低粘度をDFポンプ内に吸い込みした後DFポンプを斜め下に向けると吸い込み口より樹脂が出る場合がありますのでDFポンプを真下・真横・上向きにして下さい。

バックレバーを押したままピストンロッドを引いて DF ポンプに樹脂を吸い込む。

04

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法｜ SKグラウトプラグA工法

ひび割れ補修工法

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

SKグラウトプラグA工法の施工手順

SKグラウトプラグA工法で施工する際の注意点とイメージ

建築構造物で貫通しているひび割れの場合、多くは背面シールできない為注入する樹脂の粘度を徐々に高めて、ひび割れ幅に応じた樹脂を充填します。

10‌グラウトプラグ A への先行注入

グラウトプラグAを取り付けた箇所のひび割れ幅は大きさが異なる事が多く最初に超低粘度や低粘度のエポキシ樹脂を先行注入します。DFポンプ-4の場合約 5 ～ 7ストローク注入
し、圧力タンク目盛の0.5 ～ 1.0（約 10.3 ～ 13.7ｃｃ）までエポキシ樹脂を注入します。
注入したエポキシ樹脂が圧力タンク内に入る事で、圧力タンク内の空気が圧縮されて、低圧・低速でひび割れ内部にエポキシ樹脂が注入されます。
この工法は、国土交通省大臣官房庁営繕部監修：「建築改修工事監理指針」令和 4年版（上巻）のP.384に掲載されています。

注入後、プラグから DF ポンプを外す際は、必ずバックレーバーを押し、少しピストンロッドを引いた後に、外してください。

11‌エ ポキシ樹脂の切り替えと追加注入

ひび割れの大きさに対して適切な粘度の樹脂が追加注入されない場合

超低粘度形もしくは低粘度形のエポキシ樹脂を先行注入完了後、圧力タンク内のエポキシ樹脂が無くなっているグラウトプラグAに対して、低粘度形もしくは中粘度形のエポキシ樹脂を追加注入する。追加注入が完了後、更に圧力タンク内の樹脂が無くなれば、中粘度形更に高粘度形を追加注入します。
（先行注入から追加注入を行うタイミングは、注入直後～ 30 分程度を目安に行う。）
グラウトプラグAの取り付け座の筒部に右の写真の様に空気がある場合は、適正なエポキシ樹脂が注入されていないと判断し、エポキシ樹脂の粘度を高めて追加注入することが重要です。（主に建築構造物）

ひび割れが貫通しているかどうかの判断は難しく、仮に貫通しているひび割れでも背面の仮止めシールができない場合が多い。そのため、注入量の目安としては、ひび割れが貫通していると仮定し、ひび割れの大きさとコンクリートの壁厚で注入量を計算する。その算出した注入量以上に、エポキシ樹脂が入る場合は貫通クラックと判断します。そこで、ひび割れ内部にエポキシ樹脂を注入するためには、エポキシ樹脂の粘度を切り替えながら追加注入する事が必要です。特に縦方向や斜めに入ったひび割れの場合、エポキシ樹脂がひび割れ内部で流下する傾向にあるので、グラウ
トプラグAの圧力タンクにエポキシ樹脂が溜まるまで、エポキシ樹脂の粘度を高めて追加注入する。圧力が掛かった状態で連続して、エポキシ樹脂の粘度を高め、DFポンプでエアーの巻き込みが無い様に注意しながら追加注入する。
上記内容は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事監理指針」令和 4 年版（上巻）のP.384に掲載されています。

ひび割れの大きさに対して適切な粘度の樹脂が追加注入された場合

ひび割れ幅が大きい 時間が経過すると特 筒部分に空気がある場合ひ 圧力が掛かっていないとひび割れ内
場合に先行注入で超 に縦や斜めのひび割 び割れ内部において流下し 部に空隙ができやすい
れ内部で流下現象が ている可能性がある為、粘低粘度樹脂を注入発生度を高めて追加注入する。

低粘度樹脂を追加注入

中粘度樹脂を更に追 圧力タンクに樹脂が溜まる 樹脂の粘度切り替えを行いながら追加注入まで樹脂の粘度切り替えを 加注入し、圧力がかかった状態で硬化行いながら追加注入する
させることで、ひび割れの内部に空隙なく樹脂の充填ができる※土木構造物（橋脚等）で貫通していないひび割れの場合は、超低粘度もしくは、低粘度の樹脂を圧力タンクに樹脂が溜まるまで注入を行う。
但し、追加注入する際にはエアーの巻き込みに注意する。

壁厚と注入量の関係『注入量の目安としては』【ひび割れ幅が平均 0.5㎜ 以下で背面がシールできない場合】

12‌エポキシ樹脂の養生

圧力タンク内にエポキシ樹脂が溜まった（圧力が掛かった）状態で硬化養生を行う。
この工法で一番大切なことは、圧力が少しでも掛かった状態でエポキシ樹脂を硬化させる事です。
圧力が掛かった状態で硬化させると、ひび割れ補修後の耐久性が大幅に向上します。
『外壁補修・改修技術の耐久性評価』旧建設省建築研究所との共同研究で平成 10
年 3 月に報告されています。
（LPIS : 低圧樹脂注入工法協議会の HP 右上にある自動式低圧樹脂注入工法ガイドブック（電子ブック）の P.32 に掲載されている耐久接着性試
験の棒グラフで C 社が当工法になります。

13‌グラウトプラグ A と仮止めシール材の撤去

エポキシ樹脂の硬化状況の確認は、注入時に撹拌で使用した容器内に残っているエポキシ樹脂を現場に保管し、翌日その容器内のエポキシ樹脂の硬化状態で確認する。
エポキシ樹脂の硬化確認後、最初にグラウトプラグAと仮止めシール材の間にマイナスドライバー等を差し込み、てこの原理でグラウトプラグAを撤去します。その後、仮止めシール材を撤去することで効率よく撤去作業ができます。
必要に応じてひび割れ表面を下地調整塗材等で塗布仕上げを行う。
※ SKグラ‌
ウトプラグA工法で重要なことは、ひび割れの大きさは一定ではないため、グラウ
トプラグAを取り付けた箇所のひび割れ幅に応じたエポキシ樹脂を追加で粘度を高めながら注入し、圧力が掛かった状態で硬化させる事が望ましい。

05

圧力と容量（測定条件：気温 23℃± 0.5℃）

一般建築：コンクリート厚さ150㎜：貫通クラック
表面クラックの大きさ0.5㎜ ×壁厚さ150㎜ ×1.2（ロス）（ロス：コンクリートへの樹脂の吸い込みとひび割れが蛇行している。
）
よって、1mでの注入樹脂量は、約90㏄ /mとなります。1mにプラグを 4 個取付ける為、約90㏄ ÷4＝約22.5㏄ プラグ1箇所当たり、約22.5㏄ が規定注入量となります。先行注入で超低粘度もしくは、低粘度を圧力タンクの目盛り“0.5 ～ 1”
（10.3 ～約13.7㏄）まで注入する。圧力タンク内部の樹脂がなくなれば追加注入で低粘度もしくは、中粘度を目盛り“0.5 ～ 1”まで注入する。圧力タンク内の樹脂がなくなったら、更に追加注入で中粘度もしくは、高粘度を圧力目盛り“0.5 ～ 1”まで注入すると推定注入量が注入でき、且つ適切な樹脂をひび割れ内部に注入できた事になります。目盛り“0.5”（10.3㏄）×3回＝約30.9㏄ 約30.9㏄ －3㏄（筒内部の樹脂量）＝約27.9㏄ となりますが、圧力タンク内に樹脂が溜まる状態まで粘度を切り替え追加注入する事が重要です。

グラウトプラグ ®A
圧力タンク目盛り

容量圧力単位㏄kgf/cm2（ N/㎜ 2）

筒内部

3.0

0.0（0.00）

0.5

10.3

0.5（0.05）

1.0

13.7

1.0（0.10）

1.5

15.6

1.5（0.15）

2.0

17.2

2.0（0.20）

DFポンプ-4でグラウトプラグAに注入
DFポンプ-4 の 1ストローク＝約 2㏄06